Technologische Notizen. 421 



In den Portland-Ccmcntcn kommen auf 1 Acq. Kieselsäure 

 G Ae(|. Kalk, bei den Roman-Cementen ist das Vcrhältniss mei- 

 stens ein geringeres, doch ist bei diesen jedenfalls noch ein 

 Theil der Kieselsäure an Eisenoxyd gebunden, worauf der hohe 

 Eisengehalt hinzudeuten scheint. Ein bedeutender Eisengehalt 

 beeinträchtigt übrigens die Güte des Cements. 



G. F eich tinger*) fand für zwei deutsche Portland -Ce- 

 nicnte, welche den englischen Fabrikaten in keiner Weise nach- 

 standcUj folgende Zusammensetzung: 



Aus der Fabrik des Bonner Aus der Fabrik von Angelo Sau- 

 Bergwerks- und Ilüttcnvcreins. lieh in Perlmoos I)oi Kufstein. 



Kalk 57,18 55,78 



Magnesia 1,3-2 1,62 



Thonerde 9,20 8,90 



Eisenoxyd 5,12 ü,05 



Kali 0,58 0,75 



Natron 0,70 1,0(1 



Kieselsäure 23,36 22,53 



Kohlensäure 1,1)0 1,46 



Schwefelsäure . . . . . 0,64 1,85 



100,00 100,00. 



Diese Cementc zeigten die blätterige und schieferige Struk- 

 tur des englischen Portland -Cements, sie waren nl^^o l>is zur 

 Sinterung gebrannt. 



Das Material, aus welchem der Kufsteiner Cement gebrannt 

 wird, ist ein Mergel von folgender Zusannnensetzung: 



In Salzsäure lösliche Bestandtheile : 



Kohlensaurer Kalk 70,64 



Kohlensaure Magnesia 1,02 



Eisenoxyd 2,58 



Thonerde 2,86 



Gips 0,34 



Wasser und organische Substanz 0,79 



In Salzsäure unlösliche Bestandtheile: 



Kieselsäure 15,92 



Thonerde 3,08 



Eisenoxyd 1,40 



Kali 0,55 



Natron 0,82 



78,23. 



21.7; 



*) Polytechnisches Journal. Bd. 174, S. 433. 



